786 
Rivot und Duchanoy. 
Brennstoffe. Die Brennstoffe sind nicht von sehr guter Beschaffenheit: 
das Holz (meist weiches) wird getriftet und vor seiner Verwendung 6 Monate 
lang an der Luft ausgetrocknet. Man schlichtet es in 5 Fuss langen Scheitern 
auf; die Kubikklafter kostet 4 fl. 32 kr. C. M. *). 
Die Kohle wird aus weichem Schwemmholz in grossen Meilern gebrannt; 
1 Kubikklafter davon kostet 9 fl. 48 kr. C. M. 
Das Schmelzverfahren an der Neusohler Hütte zerfällt in folgende Arbeiten : 
1. Roh schmelzen mit armen (weniger als 4 Loth auf i Centner halten- 
den) Silbergeschicken und ungerüsteten goldarmen Kiesen * 2 ). Aus dieser Arbeit 
sollen arme Schlacke und Stein mit einem Halt von wenigstens 6 bis 7 Loth 
göldischem Silber auf 1 Centner hervorgehen. 
2. Röstung des Steines mit 2 bis 3 Feuern, in Haufen und unter einem 
Schoppen. 
3. Reichverbleiung, wobei reiche Silbergeschicke, gerösteter Roh- 
stein, göldische Kiese und geröstete bleiische Geschicke verschmolzen werden. 
Diese Arbeit bezweckt die Ausbringung von : 1. treibwürdigem Werkblei, wel- 
ches den Gold- und Silberhalt der Reschickung zum grösseren Theil in sich auf- 
genommen hat; 2. Stein, der den Rest der edlen Metalle und das Kupfer enthält ; 
3. möglichst armer Schlacke. 
4. Röstung des Reichverbleiungs-Steines in Haufen mit 7 bis 8 Feuern. 
3. Reichverbleiungs-Lech schmelzen, wobei der beim Reichver- 
bleien ausgebrachte und geröstete Stein mit einer gewissen Menge gekörnten 
Gusseisens durchgestochen und zugleich Armblei, theils auf die Gicht aufgegeben, 
tlieils durch den Abstich eingebracht wird. Dabei werden ausgebracht: 1. treib- 
würdiges Werkblei; 2. Stein mit grösserem Kupfer- und geringerem Silberhalt; 
3. arme Schlacke. 
6. Röstung des durch die Arbeit 3. ausgebrachten Steines mit zwei oder 
drei Feuern, worauf dieser wieder geschmolzen und mit Armblei behandelt wird. 
7. Wiederholtes Rösten und Schmelzen wie unter 6. 
Beide Arbeiten (6. und 7.) bezwecken die grösstmögliche Concentrirung 
des Kupfers in Stein und dessen Entsilberung, so weit sie mit Vortheil gebracht 
werden kann. 
8. Treiben des Werkbleies. 
Man sieht aus dieser Darstellung, dass an der Nagybänyaer Methode bei 
ihrer Einführung in Niederungarn Manches abgeändert worden ist : das Armver- 
bleien, als besondere Arbeit, ist weggefallen und an dessen Stelle ist das Roh- 
schmelzen beibehalten worden, welches zum Zweck hat, die nutzbaren Metalle in 
*) Das Neusohler Holzmass, der Stab, ist gleich 180 Kubikfuss und kostet 3 fl. 48 kr. C. M. 
Er enthält im Mittel 180 Scheiter, was zu wissen nöthig ist, da man beim Rösten den 
Holzverbrauch nicht nach Stäben, sondern nach Scheitern berechnet. 
2 ) Man kann nicht so viel Kiese auftreiben, als man zur Schmelzarbeit braucht, man hütet sich 
daher wohl, ihren Schwefelgehalt durch Röstung noch zu vermindern. 
